— 635 — 



con densità ed indici di rifrazione decisamente superiori a quelli del tipo 

 precedente. Questi autori chiamarono il secondo tipo di berillo col nome di 

 woroblewiie che fu dato dal Vernadsky a berilli analoghi provenienti dalla 

 Siberia. 



Il chiar. prof. Brugnatelli mi ha gentilmente favoriti alcuni begli esem- 

 plari di berillo elbano provenienti dalle ben note pegmatiti di S. Piero in 

 Campo, consigliandomi di eseguire uno studio comparativo delle loro pro- 

 prietà fisiche e composizione chimica. 



Le analisi finora eseguite dei berilli elbani (Rammelsberg (*), Gratta- 

 rla ( 2 ) non hanno rivelato la presenza in essi di alcali; solo il Bechi ( 3 ) vi 

 ha determinato una notevole percentuale in cesio, ma dirò più avanti dello 

 scarso valore che si può attribuire a questa sua analisi. 



Dei campioni che avevo a mia disposizione uno era incoloro e perfet- 

 tamente limpido (I), il secondo pure limpido e di una tinta delicata rosa 

 flore di pesco (II) ed il terzo di un color celestino un po' meno limpido dei 

 precedenti, ma sempre trasparente (III). I risultati delle analisi furono i 

 seguenti : 





I 



II 



III 



Si 0 2 



65,09 



64,39 



63,90 



A11 2 0 3 



17,21 



20,08 



18,64 



GIO 



13,27 



11,40 



10,87 



CaO 



1,02 



1,06 



traccio 



MgO 



1,81 



0,56 



traccie 



Cs 2 0 







traccie 



K 2 0 





j 0,41 



1,61 



Na 2 0 

 Li 2 0 





| 2,28 



H 2 0 



1,44 



1,27 



1,62 





99,84 



99.17 



9892 



In queste analisi la separazione della glucina dall'allumina fu fatta col 

 metodo solito maggiormente consigliato dal Rose mediante il carbonato am- 

 monico e l'ammoniaca, ritenendolo preferibile anche al metodo recentemente 

 consigliato come ottimo da C. Renz ( 4 ) che consiste nell'aggiungere alla so- 

 luzione dei cloruri di Al e GÌ una soluzione al 30 % di etil-o metilam- 

 mina che rende insolubile la glucina. 



( 1 ) Mineralchemie, 1875, pag. 650. 



( 2 ) Grot's Zeitschr., 5, pag. 503. 



( 3 ) Boll. Com. Geol., Roma, 1870. 



( 4 ) Ber. der deutsch. Chem. Ges., Berlin, V, 36, pag. 2751. 



